("69) 

 degré d'hydraulicité des produits obtenus par ces minéraux avec les meil- 

 leurs ciments et chaux hydrauliques qu'on trouve en Angleterre, c'est-à- 

 dire avec la première qualité de Porlland ciment et la chaux obtenue avec 

 le hlue lias lime stone, et j'ai obtenu des résultats complètement identiques, 

 quoique ces composés soient, par leur composition, bien différents de ceux 

 qu'a soumis à mon analyse la Dinorben Company. JMaintenant cette Com- 

 pagnie exploite en grand les chaux magnésiennes pour la production des 

 trois produits commerciaux ci-dessus cités. 



» D'après ces résultats ou peut considérer que le calcaire qui m'a donné 

 une chaux hydraulique est une dolomie, celui qui donne le ciment hydrau- 

 lique un calcaire magnésien qui contient de magnésie environ 20 pour 100 

 de plus que la plupart des dolomies analysées jusqu'à ce jour, et confirment 

 parfaitement par leur emploi le fait découvert par mon ami M. H. Sainte- 

 Claire Deville, que la magnésie possède un grand pouvoir d'hydraulicité. 



» Comme lui, nous avons observé qu'il faut prendre le plus grand soin 

 dans la calcination; il faut que la température soit graduellement élevée au 

 rouge et maintenue telle jusqu'à ce que l'acide carbonique soit chassé (1); 

 car si on les expose à une température plus élevée, il s'opère alors ou une 

 combinaison entre la chaux et la magnésie, ou im changement molécidaire 

 qui rend ces matières impropres à leur destination. J'ai aussi remarqué 

 qu'aussitôt après leur calcination il faut les réduire en poudre très-fine : 

 plus elles sont à l'état de division, plus elles forment une masse homogène 

 et tenace, même sous l'eau. » 



Après avoir communiqué le Mémoire de M. Crace Calvert, M. H. Sainte- 

 Glaire Deville présente les observations suivantes : 



« La Note du savant professeur de Manchester contient des faits très- 

 importants qu'il considère trop modestement comme des confirmations de 

 mes propres travaux : l'Académie lui rendra la part qui lui revient dans 

 cette question et dont il se dépouille avec une courtoisie dont je dois lui 

 témoigner toute ma gratitude. Je me contenterai de tirer des résultats analy- 

 tiques de M. Calvert l'explication des excellentes qualités du ciment de 

 Carigcract que l'expérience a consacrées. Il est évident à première vue que 

 ces qualités sont dues presque exclusivement à la proportion exceptionnelle 

 de magnésie que cette dolomie renferme : 5 pour 100 de silice ne suffiraient 



(1) Les fourneaux de la Compagnie sont construits de façon à obtenir ce résultat. 



